86o 



ACADEMIK DES SCIENCES. 



Pour le tellure par un traltenienl convenable aux acides azotique, sulfurique et chlor- 

 hjdrique, j'élimine le sélénium et l'arsenic qui l'accompagnent généralement. Le 

 telluie, précipité à cliaud de sa dissolution clilorhydrique par le gaz sulfureux, est fondu 

 et distillé deux fois dans le vide. Cette disliilalion s'elïectue avec la plus grande faci- 

 lité dans un tube en verre peu fusible, placé horizontalement sur une grille d'analyses. 

 La disposition employée permet d'évitei' toute projection de la matière à dislillei-. 



Les deux substances or et tellure, sont pesées séparément et placées dans de petits 

 tubes de verre ou de silice fermés d'uti bout. On fait le vide et on les ferme à 3'"° 

 ou /i*^" l'extrémité. En opérant ainsi dans une enceinte close, la composition des échan- 

 tillons est ainsi fixée d'avance. 



Les petits tubes scellés sont portés à une tempéi-atuie telle que les substances soient 

 fondues. Ils sont maintenus à cette température pendant i heure environ, puis, selon 

 les cas, refroidis par immer.-ion dans l'eau ou refroidis très lentement. 



J'ai fabriqué ainsi une vingtaine d'échantillons de compositions diflcrenles 

 etdont le poids maximum était de i^. L'exatiien des surfaces polies de chaque 

 échantillon refroidi lentement a toujours révélé l'existence de deux consti- 

 tuants, sauf pour une teneur en or égale à /|3,6i pour loo qui correspond 

 à la formule Au Te-. Ce composé forme eutectique soit avec l'or, soit avec 

 le tellure. Parmi les nombreuses photographies, trois sont ici reproduites : la 

 première montre le composé avec l'eulectique tellure-composé; la deuxième 



l'ig. I. — Au = '|2,'(i7. Grossissement ; 200 d. 



correspond à une teneur en or égale 4, 68 5; la troisième, le résultat d'une action 

 incomplète du tellure sur l'or. <)v libre, composé défini et eutectiqtie or, 

 composé défini. 



